連続雰囲気炉（オキシノン ® 炉）による自動車用 EGR クーラーのろう付

渡 邉
１．はじめにEGR クーラーはエンジンから排出された高温排気ガスの一部をエンジンに戻すために，排気ガスを適切な温度に冷却するための熱交換器である。
そのため EGR クーラーの構造は排気ガスが通過する部分とそのガスを冷却する水冷部分から構成されている。ガスの通過する部分は一般的には熱の拡散を効果的に行うため，薄いステンレス鋼板を複雑な形状に加工したフィンの集合体であり，ガスを冷却する水路の部分も流速を弱める工夫がなされている。写真 1 に EGR クーラーの外観写真を，
図 1 に EGR の概念図を示す。
排気ガスと冷却水は薄いステンレス鋼板を通して熱交換し排気ガスを冷却する。この構造は多く

憲 一*の組立て部分をろう付により接合し形成される。
使用するろう材は高温ろう材で，一般的にはニッケル系のろう材を使用する。
母材となる部分は排気ガスの循環に耐えるため，オーステナイト系及びフェライト系ステンレス鋼が使用される。これらのろう付には真空加熱炉の使用が一般的あるが，今回提唱するのは真空加熱炉方式ではなく特殊の構造体をした連続式雰囲気炉（オキシノン ® 炉）である。
本研究ではオキシノン ® 炉を用いた，フェライト系ステンレス製 EGR クーラーの新しいろう付け方法及び，ろう付技術に関する基礎的な知見を得たので報告する。

冷却水
OUT

EGR
COOLER

冷却水
IN

吸気

排気

エアー

ガス
エンジン
シリンダー

写真 1 EGR 外観写真
* 関東冶金工業株式会社

Vol. 53, No. 2

技術開発室 主任

図 1 EGR 概念図
K.Watanabe

連絡先 E-Mail：Kenichi.watanabe@k-y-k.co.jp

1２．EGR のろう付
EGR クーラーの構造はステンレス鋼とニッケルろう材（BNi-5， Ni-Cr-Si-P など）の組み合わせであり，ろう付加熱温度は 1000 ℃以上が一般的であり，EGR クーラー製造に関わる幾つかの基礎的な研究発表を見ることが出来る。1 ～ 7）
これらの研究では，使用される母材は殆どがオーステナイト系ステンレス鋼板で，ろう材はBNi-5（JIS）系に加え，新たに開発された，Ni 系，Fe 系が用いられている。特に Ni-Cr-Si-P 系のろう材は上記研究論文の全てに使用され，評価されている。これらの実験に使用されるろう付加熱は真空加熱方式である。
本研究ではこれらの研究経緯を参照し，ろう材として，Ni-Cr-Si-P 系のろう材を使用した。母材としては一部で実用に使用されはじめたフェライト系ステンレス鋼を選び，ろう付における基礎的な研究を行った。
さらに，加熱方式としては，これまで一般的に用いられてきた真空加熱炉方式に代えて写真 2 に示す「オキシノン ® 炉」を使用し，そのろう付特性を評価し，フェライト系ステンレス鋼製 EGR クー
ラーのろう付け特性に関し基礎的な知見を得る事を目的とした。

③ ろう付部の耐食性④ 加熱雰囲気ガスの影響（Ar ガス，N2 ガス雰囲気）

３．オキシノン ® 炉とは・・・ここで，オキシノン ® 炉について簡単に説明する。オキシノン ® 炉とは関東冶金工業株式会社にて製造される雰囲気連続炉で近年，EGR ろう付及びステンレス系熱交換器のろう付等，様々な製品製造に活用されている炉である。
本炉は C/C コンポジット製のベルトを使用した連続炉で，連続炉の特徴である「量産性」に優れた炉体構造を備えている。この事は大量生産でコスト低減が求められている自動車業界のニーズに合った設備と言え，EGR の量産も例外ではない。
C/C コンポジットベルトは最高で 2600 ℃ での高温搬送を可能とした。一般的に金属ベルトの最高使用温度は 1150 ℃ までと言われている。また従来の金属ベルトと比較し高温強度も高いので EGR等の重量物も安定して搬送することが出来る。
また，炉内構築物はグラファイトを使用している。グラファイトによって炉内雰囲気の酸素分圧を 10-15（Pa）以下まで下げることが出来る。ステンレスのろう付には水素炉が使用されることが多いが，オキシノン ® 炉は爆発の危険性のある水素をいっさい使用せず，窒素，アルゴンの不活性ガスのみでステンレスを光輝に熱処理することが出来る。これは水素による還元ではなく，熱解離という原理を利用したものである。オキシノン ® 炉の詳細については文献 8 で報告しているので省略する。
一般的に雰囲気連続炉は真空炉と異なり，炉内に「雰囲気ガス」を使用しなければならず，この「ガ®
ス代」がランニングコストを大きく左右する要素
写真 2 オキシノン 炉であった。オキシノン ® 炉も窒素，アルゴンの不本研究ではステンレス鋼（フェライト系）と Ni 活性ガスを使用して運転される。近年の省エネ需系ろう材との高温ろう付であり，ろう付中，母材， 要の高まりを受け，オキシノン ® 炉は改良を重ねろう材の酸化防止，還元は重要な要素である。オ ており，炉内供給ガスを削減しランニングコスト
キシノン炉はこの条件を充分満足する特性を持っ を大きく下げた新型のオキシノン ® 炉も開発されている。8）ている。具体的には図 2 に示すように，炉体の出®
オキシノン 加熱炉による，EGR 製造に必要なろ 入口に真空置換室を設けることで外部からの空気の侵入，雰囲気の流出を防ぐ構造である。
う付性の知見を得るために以下の実験を行った。
また，従来，連続炉の運転管理には，熟練の作業専任者が必要とされてきた。
① ろう材の広がり性（ぬれ性）
特に生産開始時には，炉内雰囲気のパージ状況，② ろう付部の機械的特性（引張せん断強さ，圧温度，各種機器の異常有無の情報を専任者が的確
縮せん断強さ，硬さ分布）

2

工業加熱

に判断し，生産開始の判断を行ってきた。
この点もオキシノン ® 炉は改良を重ねている。
これまで熟練者の判断に頼っていた雰囲気の情報を「見える化」することで雰囲気の状態を，より見やすく，わかりやすく表示する改良を行った。
この事で，例えば海外の生産拠点にて不慣れなオペレーターでも安定した運転管理が可能となった。（図 3）（エレベータ式，真空置換式）

図 2 出入口置換室

現在の雰囲気状況をエリンガム線上に表示

た Fe 基の Fe-Cr-Ni-Si-P，Fe-Cr-Ni-Si-P-Mn-Cu，などのろう材である。
本研究ではこれらのろう材の中，EGR クーラー用として一般に認知されてきた Ni-Cr-Si-P を選択しろう付性を検証した。使用したろう材の形状
は粉末ろう材をバインダと混合し，ペースト状にしたものである。
3 . 2 母材
これまでのディーゼル用 EGR クーラーでは，ガスの腐食性を考え，母材はオーステナイト系ステンレス鋼（SUS304，SUS316）が一般的であったが，近年のガソリンを対象とした EGR では，フェライト系ステンレス鋼が多く用いられている。本研究ではこの事を踏まえて，対象母材をフェライト系ステンレス鋼である SUS430J1L 及び，SUS444 とした。
3 . 3 雰囲気ガス
オキシノン ® 炉の雰囲気は，不活性ガスを用いるが，窒素と親和力の強い材料の処理にはアルゴンガスの使用が一般的である。
今回，ランニングコスト面を勘案して，アルゴンガスの他に窒素ガスの使用を試み，使用ガスの違いによる，広がり性，接合部機械的性質，耐食性への影響を検証した。

3 . 4 濡れ広がり試験
ろう材の広がり性はろう付性を考察する上で重要な因子である。広がり性の測定は図 4，図 5に示すように，ステンレス鋼板（30 mm × 30 mm ×３．試験方法
5 mm t）上に 0.1g のろう材（ペースト状）を置き加3.1 ろう材
EGR クーラー用ろう材としてはこれまで，BNi-5 熱後得られた広がり面積から広がり値（ A ）を求めた。
（Ni-Cr-Si）が一般に使用されてきた。
なお，広がり値（ A ）は広がり試験後のろうのこのろう材の使用理由としては，他の Ni 系ろう材と異なり，ボロン（ B ）を含有しないことであ 広がり形状が殆ど円形であることから，広がり形
り，EGR のように，腐食性のガスを処理する場合 状の，x y 長さの 1/2 とした。
ろう付条件は，加熱温度を 1080 ℃，1130 ℃，はボロン（ B ）含有のろう材に比較して耐食性が優れているためと言われている。しかしながら， 1180 ℃の 3 点とし，ろう付時間を，5 分，15 分，ボロンを含有しないために，溶融温度が高く，結 30 分，と変化させ，広がり性への影響を調べた。
また，ろう付温度を 1130 ℃ と一定にし，ろう果として高いろう付温度が必要であり，高度なろ付時間を 5 分，15 分，30 分とした条件で，雰囲う付技術が必要とされた。
ここ数年，Ni 素材の高騰もあり，Ni 含有量の 気をアルゴンガス，窒素ガスとした場合の広がり低減の考えから，幾つかのろう材が開発されて 性への影響を考察した。
さらに，加熱温度 1130 ℃，15 分における，オきた。例えば，Ni-Cr-Si-P，Ni 含 有 量 を低 減 し
図 3 雰囲気の「見える化」パネル

Vol. 53, No. 23キシノン ® 炉加熱と真空炉加熱の違いを T 型ろう付継ぎ手の接合界面の組織観察を行い検証した。

30

ろう材：0.1g

30

3 . 5 . 2 圧縮せん断試験
圧縮せん断試験片の形状を図 7 に示す。試験片 は 30 mm × 30 mm × 6 mm t の ス テ ン レ ス 鋼 板（SUS444，SUS430）上に同一材料のφ10 mm，10 mm h
ステンレス鋼棒を設置しろう付を行った。ろう材は 0.1 g をステンレス鋼板と棒の間に塗布した。
ろう付条件は広がり試験と同じ条件の 1080 ℃，1130 ℃，1180 ℃，5 分，15 分，30 分とした。得られたろう付試験片は，図 8 に示す治具に固定し圧縮加重を負荷し最大切断応力を求めた。

t3
ろう材：0.1g

1030

t63030φ10図 4 濡れ広がり試験片形状x

広がり性評 価 AA=y( x + y)2

図 7 圧縮せん断試験片
治具30LOAD

図 5 濡れ広がり試験評価方法

サンプル

サンプル

151020225050

図 6 引張せん断試験片（JIS Z 3192）

4

治具

100

3.5 ろう付強度試験
3.5.1 引張せん断試験
引張せん断試験片（JIS Z 3192）の形状を図 6に示す。重ね継ぎ手接合における引張せん断の場
合，重ね面積がせん断強さに与える影響が大きいとされるが本実験では，重ね代は板厚と同じ長さとした。これは試験後のろう付部における板の変形は少なく，得られた値は形状による影響は少ないと考えられたからである。ろう材の添付は重ね部に密着しておよそ 0.1g を添付した。ろう付方法は，これまで一般に使用されてきた真空加熱方法と，オキシノン ® 炉加熱方法の両者を選択し，さらに加熱雰囲気を，アルゴンガス，窒素ガスとし，試験片を作成した。ろう付温度は 1130 ℃ を選択した。

100100

図 8 圧縮せん断試験治具3 . 6 腐食試験
広がり試験で得られた試験片を用いて，塩水噴霧試験（5 ％濃度塩水）を行った。塩水噴霧の負荷時間は最長 40 時間噴霧を行い，試験後，試料表面を評価した。試験片制作の条件は，アルゴンガ
ス雰囲気，窒素ガス雰囲気で，母材はステンレス鋼 板（SUS430，SUS444），ろ う 材 は Ni-Cr-Si-P を用いた。
４．結果考察4 . 1 濡れ広がり試験結果
ろう材の広がり形状は写真 3 に示すようにほぼ円型であり，添付したろう材が X，Y 軸方向に均一に広がっており，ろう材の広がり性は良好と考えられる。

工業加熱

ることなく窒素ガス雰囲気使用の可能性を示唆していると考えられる。
図 10 には T 型継ぎ手のろう付部の組織観察を真空加熱炉とオキシノン ® 加熱炉の結果を比較し示す。ろう付接合界面において溶融ろうによる母材の溶融現象（エロージョン）が見られる。このエロージョンの差違はオキシノン ® 加熱，真空炉加熱とも大きな違いは見られない。なお，両条件ともフィレットは良好に形成されている。
写真 3 濡れ広がり試験結果（抜粋）Spreading factor[A]Filler metals:Ni-Cr-Si-P

25201510505min

15min 30min

5min

1080℃

15min 30min

30201510505min

15min 30min

5min

1080℃

15min 30min

3020151055min

15min

30min

Vol. 53, No. 2

5min

Argon (Oxynon)

15min

30min

Nitrogen (Oxynon)

SUS430 (1130℃)

Spreading factor[A]図 10 T 型継ぎ手のろう付部の組織観察

15min 30min
1180℃

Filler metals:Ni-Cr-Si-P

25301130℃-15min SUS444

5min

1130℃

Argon (Oxynon) SUS444

VacuumArron (Oxynon)
1130℃×15分 SUS430

Vacuum

15min 30min
1180℃

Filler metals:Ni-Cr-Si-P

250

Arron (Oxynon)

5min

1130℃

Argon (Oxynon) SUS430

Spreading factor[A]ルゴン雰囲気の場合，加熱温度の影響は 1080 ℃から 1180 ℃ に上昇しても広がり性にはほとんど影響は見られなかった。しかし，各温度におけるろう付時間の影響は 5 分から時間が長くなると若干広がり面積が大きくなる傾向が見られる。また母材による違いは，SUS444，に比べ SUS430 における広がり面積はおよそ 20 ～ 30 ％ 増加している。
またオキシノン ® 炉における，アルゴンガスと窒素ガス中での広がり面積は，SUS444 では大きな差は見られないが，SUS430 においては，アルゴン雰囲気に比べて，窒素雰囲気における広がり面積は，およそ 30 ～ 40 ％ 増加している。この広がり面積の違いについては今後検証する予定である。
この事はオキシノン ® 炉におけるガス雰囲気は広がり性に関しては，アルゴンガスの使用に限定すSpreading factor[A]

評価結果を図 9 にまとめた。オキシノン ® 炉ア30

Filler metals:Ni-Cr-Si-P

25201510
505min

15min

30min

Argon (Oxynon)

5min

15min

30min

Nitrogen (Oxynon)

SUS444 (1130℃)

図 9 濡れ広がり評価結果

54.2 ろう付強度試験結果
図 11 の引張せん断強さの結果から，真空炉加熱とオキシノン ® 炉加熱による強さの違いはほとんど見られず，ほぼ同じ強さが得られている。またアルゴン雰囲気と，窒素雰囲気による違いは若干ではあるが，窒素雰囲気加熱がオキシノン ® 加熱，真空加熱とも強さは上昇するようである。
圧縮せん断強さは図 12 に示すように，オキシノン ® 加熱炉において，加熱温度，加熱時間の違いによる強さへの影響はほとんど見られなかった。炉中雰囲気の影響についてもアルゴン雰囲気，窒素雰囲気の結果を比較したが大きな違いは見られなかった。

Sheat strength [MPa]350

4 . 3 硬度測定試験
Ｔ型継ぎ手のサンプル断面の硬度測定を実施した結果を図 13 に示す。Ni-Cr-Si-P 系ろう材の組織は完全均一相とならず，樹葉状の組織と素地からなる組織となる。窒素ガス，アルゴンガスそれぞれのろう付組織の内部硬度分布を比較すると，両条件には大きな差異がみられなかった。

Filler metals:Ni-Cr-Si-P

300
250200150100

図 13-1 硬度測定試験結果（アルゴン雰囲気）

500Argon
1130℃×15minNitrogen
1130℃×15min

VacuumNitrogen flow
1130℃×15min 1130℃×15min

Oxynon furnace

Vacuum furnace

Shear strength [MPa]

図 11 引張せん断試験結果
350300250200150100500

Filler metals:Ni-Cr-Si-P

5min 15min 30min 5min 15min 30min 5min 15min 30min
1080℃

1130℃

1180℃

Shear strength [MPa]Argon (Oxynon) SUS430
350
300
250
200150100500Filler metals:Ni-Cr-Si-P

図 13-2 硬度測定試験結果（窒素雰囲気）

図 14 には，広がり試験で得られた試験片の表面拡大写真と S E M 画像を示す。表面状態はアルゴン雰囲気加熱が平滑であるのに対し，窒素雰囲気加熱は表面に析出物が密集している。

5min 15min 30min 5min 15min 30min 5min 15min 30min
1080℃

1130℃

1180℃

Shear strength [MPa]Argon (Oxynon) SUS444
350
300

Filler metals:Ni-Cr-Si-P

250
200
150
1005005min 15min 30min 5min 15min 30min 5min 15min 30min 5min 15min 30min
SUS430 1130℃ SUS444 1130℃ SUS430 1130℃ SUS444 1130℃

Argon (Oxynon)

Nitrogen (Oxynon)

図 12 圧縮せん断試験結果

6

アルゴン雰囲気（光学 & SEM像）

窒素雰囲気（光学 & SEM像）

図 14 ろう材表面組織

工業加熱

表面から硬度を測定した結果，アルゴン雰囲気での加熱は表面硬度が 599 ～ 627 HV であったが，窒素雰囲気での加熱の場合 772 ～ 907 HV であった。
窒素雰囲気でろう付を行うとろう材表面硬度が高くなる傾向が分かった。窒化物が表面に析出し硬度が高くなったと考察される。
4.4 腐食試験結果
図 15 に 40 時間塩水噴霧試験前後の広がり試
験片の腐食状況を示している。試験後のろう材及び母材表面に若干変色が見られるが，この変色は簡単なラッピング処理によって容易に除去出来る変色であり，重量減になるような腐食は見られなかった。
広がり試験片を 5 ％ H2SO4 水溶液に浸漬し，24時間ごとの重量減少率を記録したものを図 16 に示す。
その結果 24 時間後の計測で，窒素雰囲気で熱処理したものは他の条件と比較し，大きく重量減

試験前
試験後（SUS430J1L アルゴン雰囲気 1130℃×15分）

図 15-1 塩水噴霧試験結果

試験前
試験後（SUS430J1L 窒素雰囲気 1130℃×15分）

図 15-2 塩水噴霧試験結果
0Weight loss (%)

12Argon (Oxynon)

3

Nitrogen (Oxynon)
Vacuum and Nitrogen glow

45

Vacuum furnace
0Hr

24Hr

48Hr

少を示した。これは窒素雰囲気での熱処理にてステンレス中のクロムが窒化したことが原因と考えられる。一方アルゴン雰囲気で熱処理したものは真空炉等と比較し，同等の耐食性が得られている。
4 . 5 ろう付部外観写真
写真 4 にろう付け部の金属組織写真を示す。これからわかるように，フィンとチューブのろう付部には健全なフィレットが認められた。

フィン材（母材）

ろう材

チューブ材（母材）

写真 4 フィンとチューブのろう付部写真

５．まとめ
これまで一般的に考えられてきた EGR クーラーのろう付を，真空加熱炉によらず，独自に開発したオキシノン ® 連続加熱炉を用いて検証し，広がり性（ぬれ性），機械的性質（引張せん断試験，圧縮せん断試験，硬さ分布），腐食特性，などの基礎的実験を行いろう付性を検討するのに必要な結果を得ることが出来た。これらの実験結果を考察し，フェライト系ステンレス鋼と Ni-Cr-Si-Pろう材の組み合わせによる EGR クーラーのオキシノン ® 炉によるろう付の可能性が見出せた。
その結果オキシノン ® 加熱炉の特性を十分に活用し問題なく EGR クーラーのろう付が行えることが確認できた。これにより，従来工法と比較し，量産性が大きく向上し，省力化，省エネルギー化，及び低コストが計られるものと推断する。
またオーステナイト系ステンレス鋼を用いたEGR クーラー製造に必要な各種ろう材とのろう付性（広がり試験，引張せん断試験，圧縮せん断試験，硬さ分布，腐食特性試験）の実験を行い，同様に良好な結果が得られている。この結果から，母材をオーステナイトステンレス鋼とした場合も，オキシノン ® 炉を用いた EGR クーラーのろう付が問題無く遂行できる事を確認している。

図 16 硫酸腐食重量減少試験

Vol. 53, No. 27

参考文献1） U. Persson, : Iron-based brazing filler
metals for high temperature brazing ofstainless steel, Proceedings of the 8thInternational Conference on Brazing,High Temperature Brazing and Diffusion
Bonding, LÖT 2010 Aachen, DVS Berichte
263, p. 38-412） T. Hartmann and D. Nutzel, : Nickelchromium-based amorphous brazing foils
for continuous furnace brazing ofstainless steel, Proceedings of the 8thInternational Conference on Brazing,High Temperature Brazing and Diffusion
Bonding, LÖT 2010, , Aachen, DVS
Berichte 263, p. 42-47
3） T. Hartmann and D. Nutzel, : Chromium
containing amorphous brazing foils andtheir resistance to automotive exhaustgas condensate, Proceedings of the 5thInternational Brazing and Soldering
Conference, IBSC 2012, Las Vegas, USA,
p.394-401

5） O. Mars and M. Stroiczek and U.Persson:
Erosion control of Stainless Steelbrazing alloys Proceedings of the 5thInternational Brazing and Soldering
Conference, IBSC 2012, Las Vegas, USA,
p.169-173
6） M. Weinstein and L Lee and C. J. Skinner: Further developments in Boron free
Nickel-Chromium-Phosphorous-Siliconbrazing filler metals, Technical Article
2012 Wall Colmonoy7） S . T a k a h a s h i a n d K . K a n d a O t h e r :Development Low-Oxygen Atmosphere
Controlled Furnace and its Application
to Brazing Technology , Proceedings ofthe 8th International Conference onBrazing, High Temperature Brazing andDiffusion Bonding, LÖT 2010 Aachen, DVS
Berichte 263, p. 289-295
8） 神田輝一，橋本巨，日本機械学会論文集 C 編，
Vol.72，No.719，P.2322-2329,（2006）

4） Y. Miyazawa and T. Ariga Other :Brazing of ferritic stainless steel andmicrostructure at the brazing joint,
Proceedings of the 5th International
Brazing and Soldering Conference, IBSC
2012, Las Vegas, USA, p236-239

8

工業加熱